Държавен вестник, бр. 62, 2024 г., стр. 102

СТР.  102	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  62
подпиране, монтаж и демонтаж, указания за 
регулиране, свързване, допустимо провисване, 
натоварване и др. се определят с инвести­
ционния проект.
(2) Кофражът и връзките между отделните 
елементи и компоненти трябва да бъдат дос­
татъчно плътни, за да се намали до минимум 
загубата на циментова паста от бетонната смес.
(3) Когато се използват готови кофражни 
системи, се спазват и изискванията на про­
изводителя. 
(4) Кофраж, при който е възможно поглъ­
щане на значително количество вода от бетона 
или безпрепятствено изпарение, трябва да 
бъде подходящо обработен, за да се намали 
загубата на вода от бетона, освен ако той не 
е предвиден специално за тази цел.
(5) Вътрешната повърхност на кофража 
трябва да бъде чиста. Когато в инвестиционния 
проект е предвидено с кофража да се оформят 
видими бетонни повърхности, повърхността 
му се обработва така, че да се получи изиск­
ваният външен вид.
Чл. 15. (1) Временните укрепващи средства, 
осигуряващи носимоспособността на кофража, 
пръти, тръби и други подобни, оставащи в 
бетона, както и вбетонирани части трябва да:
1. бъдат здраво закрепени така, че да за­
пазят проектното си положение по време на 
бетонирането;
2. бъдат защитени с подходящо антикоро­
зионно покритие;
3. имат достатъчна якост и коравина, за да 
запазят формата си по време на бетонирането;
4. им се осигури определеното бетонно 
покритие, освен ако повърхността им не е 
обработена;
5. не оказват недопустимо въздействие 
върху бетонната и стоманобетонната кон­
струкция;
6. нямат вредна реакция с бетона и ар­
мировката;
7. не причиняват дефекти върху изисквания 
външен вид на повърхността;
8. не намаляват експлоатационните ка­
чества и дълготрайността на конструктивния 
елемент;
9. не пречат на предвидения начин на 
полагане и уплътняване на бетонната смес.
(2) Вдлъбнатини и отвори, използвани за 
временни строителни и монтажни работи, 
се запълват и довършват с продукти със 
същите характеристики, с които е изпълнен 
строителният елемент, в който са оставени 
временните отвори. 
Чл. 16. (1) Кофражните смазки (емулсии) 
се подбират и прилагат така, че да нямат 
вредно въздействие върху бетона, армиров­
ката, напрегаемата армировка или кофража 
и да не увреждат постоянната конструкция.
(2) Кофражните смазки не трябва да 
имат непредвидено влияние върху цвета и 
качеството на повърхността на постоянната 
конструкция или върху предвидените за по­
лагане последващи покрития и пластове, ако 
в инвестиционните проекти са предвидени 
такива.
Чл. 17. (1) Подпорното скеле, преподпира­
нето и кофражът не трябва да се демонтират 
до момента на достигане на проектната якост 
на бетона така, че да се:
1. избегнат повреди на повърхности, които 
могат да възникнат при декофриране;
2. избегнат повреди от климатични въз­
действия;
3. поеме натоварването, на което стомано­
бетонният елемент е подложен на този етап;
4. избегнат провисвания/премествания над 
допустимите. 
(2) Декофрирането се извършва така, че 
да не се въздейства с удар, претоварване или 
повреда върху изпълнената постоянна бетонна 
или стоманобетонна конструкция.
(3) Демонтажът, разтоварването и склади­
рането на елементите на подпорното скеле 
се извършва в такава последователност, че 
останалите му елементи и цялата бетонна 
или стоманобетонна конструкция да не се 
претоварва.
(4) Последователността на демонтажа при 
използване на преподпиране на конструкцията 
се изпълнява съгласно инвестиционния проект.
Чл. 18. (1) За определяне времето за де­
монтиране на подпорното скеле, кофража и/
или преподпирането може да са извършени 
изчисления в част „Конструктивна“ на инвес­
тиционния проект. 
(2) При използване на кофражни системи 
за ранно декофриране се извършват изчисле­
ния за доказване на носимоспособността на 
изпълнената конструкция, които се дават в ин­
вестиционния проект по част „Конструктивна“.
Чл. 19. (1) Изпълнените бетонни и стома­
нобетонни конструкции се декофрират при 
достигане на условията и по начин, предписани 
в инвестиционния проект и/или в проекта за 
подпорното скеле. 
(2) Не се допуска декофриране на бетонните 
и стоманобетонните конструкции при якост 
на бетона на място, по-ниска от 5 МРа. 
(3) За декофриране и/или демонтаж на 
подпорното скеле, и/или преподпиране за 
подпорни скелета от клас „А“ е необходимо 
да се използва:
1. преподпиране или друго подпиране, 
което да поеме въздействията върху бетонния 
или стоманобетонния елемент на този етап;
2. защита от атмосферни влияния за пре­
дотвратяване на повреди по повърхността, 
докато бетонът достигне проектната си якост.
Чл. 20. (1) Когато в инвестиционния проект 
не са предвидени други специфични изиск­
вания, за декофриране се спазват следните 
минимални срокове: